SÉANCE DU 23 FÉVRIER rqoS. 5ot 



ballon à long col; dans le tube ou dans le ballon circulait un courant du gaz pur et 

 sec sur lequel portait l'expérience. Quels que soient le mode opératoire et le milieu 

 ambiant, le n'snllat est toujours le même : il y a décarburation, même dans l'hydro- 

 gène. En employant la seconde méthode d'échauffement et reliant le ballon à une 

 trompe de Sprengel, on constate qu'il y a encore décarburation lorsqu'on échauffe 

 brusquement la spirale après obtention d'un vide de un centième de millimètre. En 

 même temps, le ballon se tapisse d'un abondant dépôt noir miroitant, dû à la volatili- 

 sation du fer; nous sommes là en présence dun phénomène analogue à celui des 

 lames minces métalliques obtenues par projection cathodique, qui a fait l'objet d'une 

 Note de M. Houllevigue ('). 



» Ainsi, le chauffage brusque d'une spirale d'acier dur, dans le vide de 

 la trompe de Sprengel, donne un métal gris terne, mou et insensible à la 

 trempe. Il n'en est plus de même si l'on conduit l'expérience d'une façon 

 plus méthodique. 



« Portons d'abord la spirale à la température du rouge naissant et maintenons-la en 

 cet état pendant une vingtaine d'heures; puis échauffons graduellement jusqu'au 

 rouge cerise clair; nous aurons tout d'abord un abondant dépôt de fer, puis au bout 

 d'un temps variable avec la vitesse d'échauffement, la spirale se brise simultanément 

 en plusieurs fragments; le nombre des fragments est d'autant plus élevé que l'on a su 

 maintenir la température du rouge pendant un temps plus long. Après démontage de 

 l'appareil, on trouve un métal brillant comme le platine, aigre, cassant et se com- 

 portant comme une fonte aciéreuse. 



» Ainsi donc le chauffage préalable vers 55o", qui a eu pour effet de 

 chasser les gaz occlus, empêche la décarburation lorsque ensuite on chauffe 

 au delà de 800°. La décarburation est donc liée intirnement à la présence 

 des gaz occlus, qui sont ainsi les agents de sa production. 



» Non seulement il n'y a pas de décarburation, en l'absence des gaz 

 occlus; mais, à cause du phénomène secondaire de la volatilisation du fer, 

 le carbone résiduel se combine à l'acier restant et il doit y avoir surcarbu- 

 ration. Pour mettre ce fait nettement en évidence, je suis parti d'un acier 

 mi-dur (C = 0,6) et je suis parvenu à obtenir un acier à trempe raide, 

 alors que le même fil, non soumis à l'expérience, donnait une trempe 

 mi-dure. Pour arriver à ce résultat il eût été nécessaire de prolonger le 

 chauffage pendant Go heures et d'échauffer ensuite au rouge cerise clair 

 pendant 10 heures; en allant plus vite, on obtient une simple décarbu- 

 ration. » 



(') Comptea rendus, ■!'' semestre 190s. 



